Eisenphosphide
# Eisenphosphide

Eisenphosphide sind anorganische chemische Verbindungen des Eisens mit Phosphor. Es sind mehrere Eisenphosphide bekannt darunter $Fe_3P,$ $Fe_2P,$ FeP, $FeP_2$ und $FeP_4.$

## Gewinnung und Darstellung

Eisenphosphide können durch Reaktion eines stöchiometrischen Verhältnisses von reinstem Eisen mit rotem Phosphor bei Temperaturen zwischen 600 und 1100 °C gewonnen werden.

    $\mathrm {m\ Fe+n\ P\longrightarrow Fe_{m}P_{n}}$

## Eigenschaften

Eisenphosphide sind graue bis schwarze spröde Feststoffe. $Fe_3P$ (CAS-Nummer: 12023-53-9) hat eine Schmelztemperatur von 1166 °C, eine Dichte von 6,92 $g·cm^{−3}$ und eine tetragonale Kristallstruktur, isotyp zu der von $Ni_3P$ mit der Raumgruppe I4 (a = 910,7 pm, c = 446,0 pm). $Fe_2P$ eine Schmelztemperatur von 1365 °C, eine Dichte von 6,83 $g·cm^{−3}$ und hat bei Raumtemperatur eine hexagonale Kristallstruktur mit der Raumgruppe P62m (a = 586,5 pm, c = 343,6 pm). Es existiert auch eine orthorhombische Hochtemperatur/druckvariante mit der Raumgruppe Pmna. FeP hat eine orthorhombische Kristallstruktur mit der Raumgruppe Pnma (a = 519,1 pm, b = 309,9 pm, c = 579,2 pm). $FeP_2$ hat eine orthorhombische Kristallstruktur mit der Raumgruppe Pnnm (a = 498,5 pm, b = 568,8 pm, c = 273,1 pm). $FeP_4$ hat eine monokline Kristallstruktur mit der Raumgruppe $P2_1/c.$

Eisenphosphide :

| Name | Trieisenphosphid | Dieisenphosphid | Monoeisenphospid | Eisendiphosphid | Eisentetraphosphid |
| - | - | - | - | - | - |
| CAS-Nummer | 12023-53-9 | 1310-43-6 | 26508-33-8 | 12022-85-4 | 68825-13-8 |
| PubChem | 159456 | 71311066 | 117803 | | |
| Summenformel | $Fe_3P$ | $Fe_2P$ | FeP | $FeP_2$ | $FeP_4$ |
| Molare Masse | 198,51 $g·mol^{−1}$ | 142,66 $g·mol^{−1}$ | 86,8 $g·mol^{−1}$ | 117,7 $g·mol^{−1}$ | 179,7 $g·mol^{−1}$ |
| Aggregatzustand | fest | fest | fest | fest | fest |
| Kurzbeschreibung | grauer bis schwarzer Feststoff | grauer bis schwarzer Feststoff | grauer bis schwarzer Feststoff | grauer bis schwarzer Feststoff | grauer bis schwarzer Feststoff |
| Schmelzpunkt | 1166 °C (peritektum) | 1365 °C | | | |
| Siedepunkt | | | | | |
| Dichte | 6,92 $g·cm^{−3}$ | 6,83 $g·cm^{−3}$ | 5,07 $g·cm^{−3}$ | 5,70 $g·cm^{−3}$ | 4,13 $g·cm^{−3}$ |
| Löslichkeit | unlöslich in Wasser | unlöslich in Wasser | unlöslich in Wasser | unlöslich in Wasser | unlöslich in Wasser |
| GHS- Kennzeichnung | Achtung | Achtung | | | |
| H- und P-Sätze | 315​‐​319​‐​335 | 315​‐​319​‐​335 | | | |
| H- und P-Sätze | 261​‐​305+351+338 | 261​‐​305+351+338 | | | |

## Verwendung

Bei der Herstellung von Gusseisen kann ein entstehendes Phosphideutektikum (Steadit) mit $Fe_2P$ und $Fe_3P$ als Gefügebestandteil das Verschleißverhalten von Gusseisen verbessern.

